## PENGARUH PROSES BLEACHING TERHADAP SIFAT FISIS DAN MEKANIS KAYU PINUS (Pinus sp.) TERSERANG BLUE STAIN
(Effect of Bleaching Treatment to Physical and Mechanical Properties of Pine Wood (Pinus sp.) Attacked by Blue Stain)
Arip Wijayanto 1*) , Soleh Muhamad 1) , Nurhanifah 1) , Siska Anggiriani 1)
1 Program Studi Teknik Produksi Furnitur, Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu, Jalan Wanamarta Raya No.20, Kawasan Industri Kendal, Kendal-Jawa Tengah 51371, Indonesia
* e-mail: arip.wijayanto@poltek-furnitur.ac.id

## Abstract
The weakness of pine wood as a furniture material is that it is easily attacked by blue stain which causes  changes  in  the  color  of  the  wood.  In previous  research,  it  was  reported  that  bleaching material i.e. sodium hypochlorite 25% had a significant effect on the color change of pine wood affected by blue stain, but the effect on its physical and mechanical properties was not yet known. The aim of this research was to determine the effect of bleaching materials on the physical and mechanical properties of pine wood attacked by blue stain. Bleaching treatment was carried out at three different concentrations, namely a mixture of bleaching material and water 1:1, 1:2, and 2:1. Then the pine woods that has been treated with bleaching were tested for moisture content, density, modulus of elasticity  (MOE) and modulus of rupture (MOR)) referring to the BS 372- 1957 standard. The test results showed that the bleaching treatment had a significant effect on moisture content, MOE, and MOR, but did not affect density. The moisture content of pine woods attacked  by  blue  stains  that  were  treated  with  bleaching  tended  to  be higher  than  the  control. Meanwhile,  the  lowest  MOE  and  MOR  values  were  found  in  pine  wood  that  was  treated  with bleaching 2:1.
Keywords: bleaching, blue stain, mechanical, pine, physical.

## Abstrak
Kelemahan  dari  kayu  pinus  sebagai  bahan  furnitur  yaitu  mudah  terserang  blue  stain  yang menyebabkan terjadinya perubahan warna kayu. Pada penelitian  sebelumnya telah dilaporkan bahwa  bahan  bleaching  sodium  hipoklorit  25%  berpengaruh  signifikan  terhadap  perubahan warna kayu pinus terserang blue stain, namun belum diketahui pengaruh terhadap sifat fisis dan mekanisnya.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  sifat  fisis  dan  mekanis  kayu  pinus terserang  blue  stain  yang  diberi  perlakuan  bleaching.  Perlakuan  bleaching  pada  kayu  pinus terserang blue stain dilakukan pada tiga konsentrasi berbeda yaitu campuran bahan bleaching dan air 1:1, 1:2, dan 2:1. Kemudian kayu pinus yang telah diberi perlakuan bleaching diuji kadar air,  kerapatan,  modulus  of  elasticity  (MOE)  dan  modulus  of  rupture  (MOR))  mengacu  pada standar  BS 372-1957.  Hasil  pengujian  menunjukkan bahwa  perlakuan  bleaching berpengaruh signifikan terhadap kadar air, MOE, dan MOR , namun tidak beroengaruh terhadap kerapatan. Kayu pinus terserang blue stain yang diberi perlakuan bleaching memiliki kadar air yang lebih tinggi dibanding kontrol. Sedangkan nilai MOE dan MOR yang paling rendah ditemukan pada kayu pinus yang diberi perlakuan bleaching 2:1.
Kata kunci: bleaching, blue stain, fisis, mekanis, pinus.

## PENDAHULUAN
Penggunaan  kayu  solid  di  industri furnitur  Indonesia  saat  ini  masih  banyak digunakan.  Beberapa  jenis  kayu  yang
masih digunakan diantaranya jati, mahoni, karet, manga, mindi dan pinus. Kayu pinus yang tumbuh di Indonesia didominasi oleh jenis Pinus merkusii Junghuhn et de Vriese
yang  umumnya  cenderung  lebih  lunak dibandingkan  material  kayu  lainnya (Kantieva et al., 2021). Oleh sebab itu kayu pinus  menjadi  mudah  dipotong,  dibelah, dan  dibentuk  pada  proses  pemesinan pembuatan furnitur.
Karaketristik lainya,
yaitu penampakan  secara  visual  kayu  pinus memiliki  warna  kuning  pucat  sampai cokelat kemerahan (Ogata et al., 2008) dan corak,  serat,  tekstur  yang  jelas  (Pasaribu, 2008).  Pada  proses  finishing  cenderung disukai  untuk  aplikasi  bahan  finishing transparan  natural  yang menampilkan  dan menonjolkan keindahan corak, dan tekstur kayu  pinus  tersebut.  Permasalahannya adalah  kayu  pinus  termasuk  kayu  yang rentan terserang blue stain (jamur pewarna biru).  Akibat  adanya  serangan  jamur pewarna pada permukaan kayu pinus dapat menyebabkan terjadinya perubahan warna menjadi biru kehitaman. Adanya perubahan warna tersebut dapat
menyebabkan  turunya  harga  kayu  pinus karena  dianggap  kayu  berkualitas  rendah (Agussalim, 2018).
Adanya perubahan warna akibat jamur juga  tidak  diinginkan  dalam  proses pembuatan  furnitur  terutamanya  proses finishing .  Proses finishing kayu  selain dipengaruhi  oleh  bahan  finishing  yang digunakan  (Wijayanto  et  al.,  2021)  juga dipengaruhi  oleh  media  atau  kayu  yang digunakan. Warna yang tidak seragam pada permukaan kayu pinus terserang blue stain dapat  mempengaruhi  tampilan  akhir produk furnitur yang dihasilkan.
Pencegahan serangan blue stain dapat dilakukan dengan pemberian fungisida atau perlakuan  dengan  zat  larutan  kimia  lain (Ismanto  &  Martono,  2012).  Pemberian
fungisida atau zat larutan kimia lain dapat dilakukan dengan cara dicelupkan,
dilaburkan atau disemprot lalu dikeringkan (Listyanto, 2018). Salah satu zat kimia yang sudah  digunakan  dalam  proses bleaching yatu sodium hipoklorit 25%.
Sodium  hipoklorit  25%  memiliki fungsi sebagai pembersih dan penyeragam warna kayu, serta sebagai penghilang noda bekas blue stain dengan mudah dan cepat.
Pada penelitian sebelumnya telah
dilaporkan  bahwa  perlakuan bleaching sodium  hipoklorit  25%  dengan  berbagai konsentrasi pada kayu pinus terserang blue stain memberikan  pengaruh  nyata  pada perubahan  warna  kayu,  namun  tidak berpengaruh  terhadap  sifat finishing nya
(Wijayanto et al., 2023).
Selain berpengaruh terhadap perubahan  warna,  penggunaan  bahan bleaching diduga juga berpengaruh terhadap  sifat  mekanis  dan  fisis  kayu.
Sampai  saat  ini  penelitian  mengenai pengaruh  proses bleaching menggunakan sodium hipoklorit 25% terhadap sifat fisis dan  mekanis  pada  kayu  pinus  terserang blue  stain masih  belum  dilakukan.  Oleh sebab  itu,  pada  penelitian  ini  dilakukan analisis  terkait  pengaruh  proses bleaching menggunakan  sodium  hipoklorit  25% terhadap sifat fisis dan mekanis pada kayu pinus  terserang blue  stain dengan  rasio sodium  hipoklorit  25%  dibanding  air  1:2, 1:1, dan 2:1.

## METODE PENELITIAN Bahan dan Alat
Pada penelitian ini bahan-bahan yang digunakan  adalah  Kayu  Pinus  terserang blue  stain ,  berukuran  tebal,  lebar,  dan panjang (3 x 10 x 30) cm diklasifikasikan berdasarkan  tingkat  serangannya.  Sampel
yang  digunakan  pada  penelitian  ini  yaitu kayu  pinus  dengan  tingkat  serangan blue stain yang  parah  ±  85%  dari  luas permukaan. Bahan bleaching yang
digunakan  yaitu sodium  hipoklorit  25%.
Alat  yang  digunakan  berupa universal testing  machine (UTM), moisture  meter dan kaliper.  Pengolahan  dan  pengambilan data  menggunakan  program  aplikasi Microsoft Office Excel 2019 . Perlakuan Bleaching Bahan bleaching sodium  hipoklorit 25%.    dicampur  air  dengan  komposisi berbeda,  yaitu:  1:1,  1:2,  dan  2:1 diaplikasikan  pada  kayu  pinus  terserang blue  stain .  Masing-masing  campuran tersebut  dikuaskan  sebanyak  3  kali  pada permukaan kayu Pinus dengan jarak antar penguasan  adalah  4  jam.  Kemudian  kayu pinus  dibersihkan  dan  didiamkan  hingga mengering (KA 12% s.d. 14%).

## Pengujian sifat fisis
Prosedur  pengujian  mengikuti  BS
373-1957 dan dilakukan secara
gravimetri.  Sampel  uji  diukur  volume dan  ditimbang  berat  awalnya  (Va  dan Ba),  kemudian  dimasukkan  dalam  oven pada  suhu  (103±2)°C  sampai  beratnya konstan.  Pengukuran  volume  dan  dan berat sampel dilakukan sehingga diperoleh VKT dan BKT. Nilai KA dan kerapatan kayu dihitung dengan
persamaan:
%𝐾𝐴 = 𝐵𝑎 − 𝐵𝐾𝑇 𝐵𝐾𝑇 x 100  = 𝐵𝑎 𝑉𝑎
Keterangan:
KA : Kadar air (%)  : Kerapatan (g/cm 3 ) BKT   : Berat kering tanur (g)
Ba : Berat awal (g)
Va : Volume awal (cm 3 )

## Pengujian sifat mekanis
Pengujian  sifat  mekanis  dilakukan setelah proses bleaching dengan mengacu BS 373-1957 (British Standards  Institution,  1957)  untuk pengujian  sampel  kecil  bebas  cacat. Adapun sampel kontrol (tanpa
bleaching )  dan  sampel  yang  diberi perlakuan bleaching masing-masing terdiri  atas  3  ulangan.  Ukuran  sampel untuk  pengujian  keteguhan  lentur  statis memiliki  dimensi  tebal,  lebar,  dan panjang (2 cm x 2 cm x 30 cm).
Pengujian  sifat  mekanis  dilakukan menggunakan UTM dengan metode one- point loading secara terpusat. Sampel uji diletakkan  secara  mendatar  dengan panjang  bentang  28  cm.  Kecepatan pembebanan 6.6 mm/menit. Dari pengujian diperoleh nilai MOE ( modulus of  elasticity )  dan  MOR  ( modulus  of rupture )  yang  dihitung  menggunakan persamaan:
MOE = ∆𝐏 𝐋³ 𝟒 ∆𝐲 𝐛 𝐡³ MOR = 𝟑 𝑷 𝐦𝐚𝐤𝐬 𝑳 𝟐 𝐛 𝐡²
Keterangan:
MOR   = Modulus of rupture (kg/cm²) MOE   = Modulus of elasticity (kg/cm²)
∆P =   Perubahan beban yang terjadi di bawah batas proporsi (kg) Pmaks =   Beban maksimum (kg) L =   Panjang bentang (cm) ∆y =  Perubahan  defleksi  akibat beban (cm) b =   Lebar contoh uji (cm) h =   Tebal contoh uji (cm)

## Analisis Data
Analisis data yang digunakan dalam penelitian  ini  menggunakan  rancangan acak  lengkap  (RAL)  dengan  perlakuan
bleaching .  Perlakuan bleaching terdiri atas  4  taraf  konsentrasi,  yaitu  kontrol, 1:1;  2:1;  dan  1:2  sebanyak  3  kali ulangan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan sidik ragam (ANOVA) dengan model mengacu pada  Mattjik & Sumertajaya (2013), bila terdapat
perbedaan nyata akan dilanjutkan dengan Uji Duncan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sifat Fisis
Kadar air kayu didefinisikan sebgai jumlah air yang terdapat dalam kayu dan dinyatakan dalam persen terhadap berat kayu bebas air atau berat kering tanurnya (Shmulsky  &  Jones,  2011).  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  KA contoh  uji  yang  diberi  perlakuan bleaching lebih tinggi dibanding contoh uji tanpa perlakuan. Nilai KA contoh uji kontrol  dan  diberi  perlakuan bleachin g dengan  rasio  1:2;  1:1,  dan  2:1  masing- masing besarnya adalah 11.03%, 11.62%,  11.54%,  dan  11.75%  (Gambar 1).
Hasil  analisis  keragaman  (p<0.05) menunjukkan bahwa nilai KA contoh uji kayu pinus dengan  perlakuan bleaching berbeda nyata dengan contoh uji kontrol. Hasil  uji  lanjut  Duncan  menunjukkan bahwa pengaruh rasio sodium hipoklorit 25%   dan air tidak berbeda nyata. Selain itu,  nilai  KA  yang  diperoleh  masih  di
bawah 14% sehingga dapat diolah lebih lanjut  menjadi  komponen  furnitur.
Sebagaimana Badan Standardisasi
Nasional  (2017)  yang  menyatakan bahwa  syarat  umum  kayu  solid  sebagai bahan  furnitur  tidak  lebih  dari  14  %. Kayu  yang  memiliki  kadar  air  yang tinggi  maka  akan  menghasilkan  sifat fisis dan mekanis yang kurang baik. Hal ini  karena  air  dapat  menyebabkan penurunan kekuatan kayu. Selain itu air juga  dapat  menyebabkan  kayu  menjadi lembab dan ditumbuhi jamur yang dapat mendegradasi dan menurunkan kekuatan kayu.
Tingginya kadar air setelah
bleaching menunjukkan  bahwa  contoh uji  yang  diberi  perlakuan bleaching menyerap  air  lebih  banyak  dibanding contoh  uji  kontrol.  Hal  ini  diduga disebabkan  adanya  pengaruh  sodium hipoklorit yang digunakan sebagai bahan bleaching sehingga lebih banyak mengikat  air  dibandingkan  kayu  pinus kontrol. Menurut Van Hai et al., (2022) pada  saat  proses bleaching maka sebagian komponen lignin akan terdegradasi.  Hilangnya  sebagian  lignin yang  umumnya  bersifat  didrofobik dibandingkan  selulosa  maka  kayu  yang di beaching akan menjadi mudah menyerap  air  dan  kurang  stabil  apabila terjadi perubahan kelembaban.
Gambar 1. Nilai kadar air kayu pinus ( Moisture content value of pine wood)
Keterangan: kadar air tidak berbeda nyata (α<0.5) apabila memiliki huruf yang sama
Kerapatan merupakan perbandingan antara  berat  dan  volume  kayu  pada kondisi  yang  sama  (Shmulsky  &  Jones, 2011).  Hasil  penelitian  (Gambar  2) menyajikan  nilai  kerapatan  contoh  uji control dan contoh yang diberi perlakuan bleaching dengan perbandingan 1:2; 1:1, dan  2:1  berturut-turut  nilainya  adalah 0.51 g/cm 3 0.48 g/cm 3 , 0.44 g/cm 3 , dan
0.46 g/cm 3 . Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan bleaching menyebabkan penurunan nilai kerapatan kayu. Penurunan nilai
kerapatan  diduga  karena  hilangnya komponen kimia setelah proses bleaching .  Berdasarkan  hasil  analisis keragaman (p<0.05),
perlakuan
bleaching tidak  berpengaruh  terhadap kerapatan contoh uji. Hal ini menunjukkan bahwa perlakuan bleaching dengan  metode  pelaburan pada  berbagai  rasio  sodium  hipoklorit 25%:air  tidak  berpengaruh  terhadap kerapatan  kayu.  Kerapatan  kayu  atau berat  jenis  dapat  berpengaruh  terhadap sifat  mekanis  kayu,  semakin  tinggi kerapatan  atau  berat  jenis  maka  akan semakin  kuat  kayu  tersebut  (Arsad, 2011).  Berat  jenis  juga  mempengaruhi sifat  pengerjaan  kayu,  semakin  tinggi berat  jenis  kayu  maka  semakin  tinggi nilai bebes cacat permesinannya.
(Supriadi & Abdurachman, 2018). a b b b 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 Kontrol (1:2) (1:1) (2:1) K ad ar A ir (% ) Perlakuan
Gambar 2. Nilai kerapatan kayu pinus (Density value of pine wood ) Keterangan: Kerapatan tidak berbeda nyata (α<0.5) apabila memiliki huruf yang sama

## Sifat Mekanis
Kemampuan  suatu  bahan  dalam menahan  beban  ke  dalam  bentuk  asli setelah  pembebanan  disebut  MOE  atau MOE atau modulus lentur  (Shmulsky & Jones, 2011). Nilai rata-rata MOE kayu pinus  yang  dihasilkan  yaitu  berkisar antara  22241.76-33042.70  kg  cm -2 (Gambar  3).  Nilai  MOE  terendah  yaitu pada kayu pinus dengan perlakuan (2:1), sedangkan  perlakuan  (1:1)  memiliki nilai  MOE  tertinggi.  Meskipun  nilai
MOE kayu pinus dengan perlakuan (1:1) memiliki  nilai  MOE  yang  sedikit  lebih tinggi,  namun  nilai  MOE  tersebut memiliki nilai kecenderungan yang sama dengan  kayu  pinus  perlakuan  (1:2)  dan kayu  pinus  tanpa  perlakuan.  Penurunan sifat  mekanis  dapat  dipengaruhi  oleh sifat  fisis  kayu  seperti  kerapatan  dan kadar  air.  Menurut  Arsad  (2011) semakin tinggi kerapatan makan semakin kuat kayu tersebut.
Gambar 3. Nilai MOE kayu pinus (MOE value of pine wood) Keterangan: MOE tidak berbeda nyata (α<0.5) apabila memiliki huruf yang sama
Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa  faktor  perlakuan  memberikan pengaruh yang nyata terhadap nilai MOE kayu pinus yang dihasilkan. Selanjutnya hasil  uji  lanjut  Duncan    menunjukkan
nilai  MOE  kayu  pinus  yang  diberi perlakuan  (2:1)  berbeda  nyata  dengan nilai  MOE  kayu  pinus  yang  diberi perlakuan lainnya dan kayu pinus tanpa perlakuan.  Namun,  nilai  MOE  kayu
a a a a 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 Kontrol (1:2) (1:1) (2:1) K e r a p a ta n ( g /c m 3 ) Perlakuan a a a b 0 10000 20000 30000 40000 Kontrol (1:2) (1:1) (2:1) Mo d u lu s o f E la st ic it y (k g /c m 2 )
pinus  dengan  perlakuan  (1:1),  tidak berbeda  nyata  dengan  pinus  tanpa perlakuan  dan  pinus  dengan  perlakuan (1:2).  Adanya  penurunan  nilai  MOE yang  berbeda  nyata  pada  kayu  yang diberi  perlakuan bleaching 2:1  diduga karena  terjadi  degradasi  komponen lignin  yang  lebih  banyak  dibanding
dengan  komponen  lain.  Hal  ini  akibat komposisi  bahan bleaching yang  lebih banyak pada perlakuan 2:1 dibandingkan perlakuan  yang  lain.   Menurut  Van  Hai et  al.,  (2022)  komponen  lignin  akan terdegradasi  pada  saat  proses bleaching berlangsung.
Gambar 4. Nilai MOR kayu pinus (MOR value of pine wood ) Keterangan: MOR tidak berbeda nyata (α<0.5) apabila memiliki huruf yang sama
Kemampuan  suatu  bahan  dalam menahan  beban  maksimum  yang  dapat ditahan hingga mengalami kerusakan atau deformasi  disebut  modulus  patah  (MOR) (Shmulsky & Jones, 2011). Nilai rata-rata MOR  kayu  pinus  yang  dihasilkan  yaitu berkisar  antara  231.43-  380.10  kg  cm -2 (Gambar 4). Kayu pinus dengan perlakuan (2:1)  memiliki  nilai  MOR  terendah  dan kayu  pinus  dengan  perlakuan  (1:2) memiliki  nilai  MOR  tertinggi.  Meskipun nilai  MOR  kayu  pinus  dengan  perlakuan (1:2)  memiliki  nilai  MOR  yang  sedikit lebih  tinggi,  namun  nilai  MOR  tersebut memiliki  nilai  kecenderungan  yang  sama dengan  kayu  pinus  perlakuan  (1:1)  dan kayu pinus tanpa perlakuan. Hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa perlakuan bleaching memberikan  pengaruh  yang nyata terhadap nilai MOR kayu pinus yang
dihasilkan. Hal ini sejalan dengan hasil uji lanjut  Duncan  yang  menunjukkan  bahwa nilai  MOR  kayu  pinus  yang  diberi perlakuan (2:1) berbeda nyata dengan nilai MOR kayu pinus yang tanpa perlakuan dan kayu pinus yang diberi perlakuan lainnya. Namun,  nilai  MOR  kayu  pinus  dengan perlakuan bleaching (1:1),  tidak  berbeda nyata  dengan  perlakuan  kayu  pinus  tanpa perlakuan  dan  kayu  pinus  perlakuan bleaching (1:2).  Penurunan  nilai  MOR pada kayu yang diberi perlakuan bleaching mengindikasikan  adanya  penurunan  sifat mekanis kayu tersebut.
Nilai MOE dan MOR pada kayu pinus yang disajikan pada Gambar 3 dan Gambar 4, menunjukkan bahwa kayu pinus dengan perlakuan  (2:1)  memiliki  nilai  MOE  dan MOR  yang  rendah.  Hal  ini  diduga disebabkan  oleh  terdegradasinya  ikatan
a a a b 20 120 220 320 420 Kontrol (1:2) (1:1) (2:1) Mo d u lu s o f R u p tu r e (k g /c m 2 ) Perlakuan
komponen  kimia  lignin  dan  hemiselulosa (Beg  &  Pickering,  2008).  Hal  ini  sejalan dengan  Friedrich  &  Luible  (2016)  yang menyatakan  bahwa  perlakuan bleaching cenderung  mengalami  penurunan  nilai MOE  dan  MOR  akibat  terdegradasinya komponen struktural kimia kayu. Karamanoğlu & Budakci (2015) menambahkan  bahwa  kayu  yang  diberi perlakuan bleaching mengalami penurunan tingkat  kekerasan.  Hal  ini  disebabkan adanya  degradasi  lignin  dan  hemiselulosa pada struktur sel kayu.  Adanya degradasi lignin  tersebut  diduga  juga  menyebabkan terjadinya  penurunan  pada  kerapatan ataupun berat jenis kayu. Kayu yang berat jenisnya  lebih  rendah  maka  cenderung memiliki nilai bebas cacat permesinan yang rendah (Supriadi & Abdurachman, 2018).

## KESIMPULAN
Perlakuan bleaching pada kayu pinus memberikan pengaruh signifikan terhadap nilai kadar air, MOE, dan MOR, akan tetapi tidak  berpengaruh  signifikan  pada  nilai kerapatan. Nilai kadar air tertinggi terdapat pada kayu dengan konsentrasi
bleaching :air yaitu 2:1 dan nilai kerapatan paling  tinggi  terdapat  pada  kayu  kontrol. Hasil pengujian sifat mekanis menunjukkan bahwa nilai MOE dan MOR terendah  yaitu  pada  kayu  pinus  dengan perlakuan (2:1). Sedangkan nilai MOE dan MOR  tertinggi  yaitu  masing-masing  pada kayu  pinus  dengan  perlakuan  (1:1)  dan pada  kayu  pinus  dengan  perlakuan  (1:2). Untuk selanjutnya perlu dilakkan pengujian sifat kimia pada kayu pinus terserang jamur pewarna yang diberi perlakuan bleaching .

## DAFTAR PUSTAKA
Agussalim,  A.  (2018).  Peningkatan
Mutu Kayu Pinus Yang Terserang Bluestain. Perennial , 14 (1),  28. https://doi.org/10.24259/perennial .v14i1.5001
Arsad,  E.  (2011).  Sifat  fisik  dan kekuatan  mekanik  kayu  akasia mangium  (acacia  mangium  willd) dari hutan tanaman industri kalimantan  selatan. Jurnal  Riset Industri  Hasil  Hutan , 3 (1),  20. https://doi.org/10.24111/jrihh.v3i1 .1184
Badan  Standardisasi  Nasional.  (2017).
Standar  Nasional  Indonesia  Kayu untuk furnitur (persyaratan karakteristik) . SNI-0608:2017
Beg,  M.  D.  H.,  &  Pickering,  K.  L. (2008). Accelerated weathering of unbleached  and  bleached  Kraft wood fibre reinforced polypropylene composites. Polymer Degradation and Stability , 93 (10), 1939–1946.
https://doi.org/10.1016/j.polymde gradstab.2008.06.012
British  Standards  Institution.  (1957).
Standard Methods of Testing Small Clear  Specimens  of  Timber .  149–
149.
Friedrich,  D.,  &  Luible,  A.  (2016).
Investigations on ageing of wood- plastic  composites  for  outdoor applications: A meta-analysis using  empiric  data  derived  from diverse weathering trials. Construction and Building Materials , 124 , 1142–1152. https://doi.org/10.1016/j.conbuild mat.2016.08.123 Ismanto,  A.,  &  Martono,  D.  (2012). Aktivitas fungisida bahan pengawet  kayu  berbahan  Aktif majemuk  terhadap  jamur  biru ( Diplodia sp). Jurnal Sains Natural Universitas Nusa Bangsa.
3(2):146–153.
Kantieva, E., Snegireva, S., & Platonov, A.  (2021).  Formation  of  density and porosity of pine wood in a tree trunk. IOP  Conference  Series:
Earth and Environmental Science ,
875 (1).
https://doi.org/10.1088/1755-
1315/875/1/012016
Karamanoğlu,  M.,  &  Budakci,  M. (2015).  The  Restoration  of  Wood Material  With  Bleaching. The XXVIIth  International  Conference Research  for  Furniture  Industry , October 2015 . https://doi.org/10.13140/RG.2.1.1 991.7523 Listyanto, T. (2018). Teknologi pengeringan kayu dan aplikasinya di Indonesia . Yogyakarta (ID): UGM Press.
Mattjik,  A.  A.,  &  Sumertajaya,  I.  M. (2013). Perancangan  Percobaan dengan  Aplikasi  SAS  dan  Minitab Jilid 1 . Bogor (ID): IPB Press.
Ogata, K., Fujii, T., Abe, H., & Baas, P.
(2008). Identification  of  The
Timbers of Southeast Asia and The
Western  Pacific .  Japan  (JP): Kaiseisha Press.
Pasaribu,  G.  (2008).  Perbedaan  sifat fisis-mekanis  dan  anatomi  kayu tusam  ( Pinus  merkusii )  strain
tapanuli dan strain aceh. In Jurnal
Penelitian  Hasil  Hutan (Vol.  26, Issue 2, pp. 166–173).
https://doi.org/10.20886/jphh.200
8.26.2.166-173
Shmulsky,  R.,  &  Jones,  P.  D.  (2011).
Forest Products and Wood Science.  An  Introduction.  Sixth Edition .  Chichester  (UK):  Wiley Blackwell
Supriadi,  A.,  &  Abdurachman,  A.
(2018).  Sifat  Pemesinan  Lima Jenis  Kayu  Asal  Riau. Jurnal
Penelitian Hasil Hutan , 36 (2), 85–
100.
https://doi.org/10.20886/jphh.201 8.36.2.85-100 Van  Hai,  L.,  Pham,  D.  H.,  &  Kim,  J. (2022).  Effect  of  Bleaching  and Hot-Pressing Conditions on Mechanical Properties of Compressed  Wood. Polymers ,
14 (14). https://doi.org/10.3390/polym141 42901 Wijayanto, A., Anggiriani, S., Nurhanifah,  Muhamad,  S.  (2023). Pengaruh  perlakuan  bleaching terhadap  perubahan  warna  dan sifat  finishing  kayu  pinus  (  Pinus sp  .)  terserang  blue  stain. Jurnal Riset Industri Hasil Hutan, 15 (1):
13-22,
https://dx.doi.org/10.24111/jrihh.v
15i1.7956
Wijayanto, A., Wasono, D., Afkarina, I.,
Perindustrian,  K.,  Raya,  J.  W.,  &
Kendal,  K.  I.  (2021).  Evaluasi kualitas finishing water and solvent  based  yang  diaplikasikan pada  kayu  lapis. Jurnal  Riset Industri  Hasil  Hutan, 13  (2):  73- 82, http://dx.doi.org/10.24111/jrihh.v 13i2.6852